N. F. X. Nr. 1 8 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



281 



schliefien. Exakte Bestimmungen der Wasser- 

 adsorptionsfahigkeit der einzelnen Tonbestandteile 

 haben ergeben, daS die Fahigkeit der Tone, 

 Wasser zu adsorbieren, nicht von der Menge des 

 kristallinen Kaolinits, Feldspats oder Ouarzes ab- 

 hangt, sondern von der Menge der anwesenden 

 organischen und Mineral-Kolloide. 



Ashley wendet sich deshalb der Adsorptions- 

 fahigkeit der Gele fur Farbstoffe zu. Die aus der 

 vorhandenen Literatur zusammengestellten Kur- 

 ven, die die Adsorption verschiedener Tone fiir 

 Farbstoffe veranschaulichen, ergeben teils ein von 

 der Farbstoffkonzentration unabhangiges Maxi- 

 mum, teils ein Optimum der Adsorption. Da die 

 Plastizitat der Tone von der anwesenden Menge 

 Kolloidstoffe abhangig ist, so lag es nahe, aus 

 der Messung der von den Tonkolloiden adsor- 

 bierten Farbstoffe auf die Plastizitat zu schliefien. 

 Als Farbstoff verwandte Verfasser einen typisch 

 kristallinen, wasserloslichen Farbstoff Malachitgriin 

 [oxalat (C,.,H, 4 N. 2 ) (C,H,O 4 ) ? ]. Seine Versuchs- 

 anordnung ist folgende: In ein 500 ccm zylindri- 

 sches Stopselglas werden 20 g Ton, 3 g Farbstoff 

 und 400 ccm destilliertes Wasser gegeben und 

 in einer Schiittelmaschine bei 60 Umdrehungen 

 pro Minute I Stunde lang gut durchgeschuttelt. 

 Nach Absitzenlassen iiber Nacht wurde ein ali- 

 quoter Teil der klaren Losung herauspipettiert und 

 sein Gehalt kolorimetrisch bestimmt. Aus der 

 Differenz der zugegebenen 3 g Farbstoff zu dieser 

 Bestimmung ergibt sich die von den Kolloiden 

 adsorbierte Menge Farbstoff. 



Zur Berechnung der relativen Mengen ver- 

 schiedener Tone wurde in einem Diagramm die 

 Adsorptionskurve eines hochplastischen Tones 

 entworfen. Die in 50 g Ton vorhandene Menge 

 Kolloide wurde gleich 100 gesetzt, die von 40 g 

 = 80 usw. Bei der Behandlung von 50 g eines 

 anderen Tones mit 3 g Farbstoff entspricht der 

 Wert des adsorbierten Farbstoffes einem anderen 

 Punkt der Kurve. Aus dem zugehorigen Wert 

 auf der Achse, die die relative Menge an Kollo- 

 iden enthalt, ergibt sich der Gehalt an Kolloiden, 

 bezogen auf den Normalton. Wenn man voraus- 

 setzt, dafi Tone, die die gleiche Menge Farbstoff 

 adsorbieren, auch die gleiche Menge Kolloide 

 enthalten, so kann nach der Normaltonadsorptions- 

 kurve eine Klassifikation verschiedener Tone ge- 

 macht werden. 



Die Menge der vorhandenen Kolloide gestattet 

 jedoch nur eine ungefahre Messung des Plasti- 

 zitatsgrades. Die Plastizitat definiert Ashley als 

 das Produkt aus Deformationsfahigkeit und der 

 Kraft, die der Deformation Widerstand leistet; er 



C" R 



bringt es auf die Formel: Plastizitat = --- , 



A 



wobei C die relative Menge der Kolloide, B die 

 Luftschrumpfung und A den Jakson-Purdy'schen 



T_> 



Oberflachenfaktor bedeutet. - entspricht dem 



A 



Formveranderungskoeffizienten beim Zschokke- 



schen Zerreifiverfahren. Die Zugfestigkeit in 

 kg/qm, der zweite Faktor Zschokke's, ist durch 

 die Menge der anwesenden Kolloide bedingt. 

 Also Plastizitat = relative Menge der Kolloide 

 Formveranderungskoeffizient Zschokkes. 



Da gewohnlich die Schwindung B und der 

 Oberflachenfaktor A beide grofi sind bei einer 



r> 



grofien Anzahl Kolloide C, so sind . ungefahr 



A 



gleich einer Konstanten , so dafi die Plastizitat 

 fast nur von der relativen Menge der Kolloide 

 abhangt. 



Unter Beriicksichtigung dieser 3 Fakloren hat 

 Verfasser in einer Tabelle ca. 30 Tone nach ihrer 

 Plastizitat geordnet. Am Schlufi erwahnt er noch 

 den storenden Einflufi geringer Flektrolytmengen 

 auf die Fallung des Farbstoffes, dessen Studium 

 er in ferneren Untersuchungen sich besonders zu- 

 wenden wird. 



K. En dell: Uber die chemische und mine- 

 ralogische Veranderung basischer Eruptivgesteine 

 bei der Zersetzung unter Mooren (Neues Jahrb. f. 

 Mineral, usw. 1911 Beil. Bd. XXXI 1 54). 



Unter genauer Beriicksichtigung der geologi- 

 schen Lagerungsverhaltnisse und nach quantitativer 

 Untersuchung des Moorwassers, die als zersetzen- 

 des Agens freie Kohlensaure ergab, konnte die 

 chemische Veranderung wie folgt festgestellt 

 werden : 



Durch die Oberlagerung von Torf, Braunkohle 

 und Steinkohle werden basische Eruptivgesteine 

 im allgemeinen in der Richtung auf Kaolin zu 

 zersetzt. Wahrend Phosphorsaure, Eisen , Erdal- 

 kalien und Alkalien melir oder weniger heraus- 

 gelost werden, wachst der Gehalt an Kieselsaure, 

 Titan , Aluminium und Wasser. Die Gegenwart 

 von Schwefelsaure, die durch Oxydation aus 

 schwefliger Saure entsteht, verhindert die An- 

 reicherung der Tonerde, da Aluminium als Sulfat 

 fortgefiihrt wird. Unter 1,50 m machtiger Torf- 

 bedeckung wurde Anreicherung von SiO., be- 

 obachtet. 



Die aus basischen Eruptivgesteinen entstehen- 

 den Rohkaoline zeichnen sich durch einen hohen 

 Titan- und Eisengehalt aus. 



Der chemischen Veranderung lauft eine phy- 

 sikalische nebenher. Aus Basalten, also kristallinen 

 Gesteinen, werden im Laufe der Zersetzung mehr 

 oder weniger plastische Tone. Nach einer vom 

 Verfasser angegebenen Methode konnten einige 

 orientierende Angaben iiber den Verlauf dieser 

 Umwandlung gemacht werden. 



In den mit Fuchsin gefarbten Dunnschliffen 

 farbt sich die kolloide Substanz rot, wahrend die 

 kristalloide Substanz den Farbstoff nicht adsor- 

 biert. Durch Photographieren der Dunnschliffe, 

 Ausschneiden und VVagen der gefarbten, in der 

 Photographie schwarzen Kolloide, kann man den 

 angenaherten Prozentgehalt an Kolloiden be- 

 stimmen. Eine vergleichende Betrachtung der 

 Mengeverhaltnisse der Kolloide in basischen Erup- 

 tivgesteinen, die unter Wiese, Torf, Braunkohle 



